77 



Kéntartalma. E czélra 0,528 gmm. kőszén a fönnemlitett 



módon kezeltetek. Nyertem 0,008 gmm. kénsavas sulyéleget (schwe- 



■ felsaures Baryumoxyd) , mi 0,0011 vagy 100,00 sulyrészben 0,20 



r. tiszta kénnek felel meg. 



Fekete kőszén a gerlistyei bányából. 



Ásvány taui Jelényzés. Szine szurok-fekete, pora szint- 

 olyan , fénye üvegféle , kevéssé zsíros. Törése egyenetlen és töké- 

 letlen réteges ; haránttörése egyenetlen , durván szemcsés. Az üveg- 

 fényü tömör kőszén, a fénytelen rostos szénnel rétegekben egymást 

 felváltják. A rostos szénen kivül egyéb faszerkezetnek semmi nyo- 

 ma. A kőszén egyébiránt tiszta , s csak itt-ott vehetők észre fé- 

 nyes lapjain apró vasélegpetytyek. 



Aráiiysulya: 1,282. 



'Wiztartalma. Finom porrá törve, s pora a fönnemlitett mód 

 szerint 100-nál száritva, 100 sulyrészből vesztett 2,68-at, mi 

 ugyananynyi víztartalomnak felel meg. 



Illó alkatrészek. 1,481 gmm. kőszén befödött tégely- 

 ben hevitve súlyából 0,430 gmmt. vesztett, mi lOOsulyrészre ki- 

 számítva 29,04 száztóli illó alkatrészeket ad. A tűzálló maradvány, 

 mely 70,96 nyomott, erősen üszszetapadva ugyan , de felfúva leg- 

 kevésbé sem vala ; tehát zsugorodó. 



Elemi vegybontása. Az első kísérletben 0,298 gmm. 

 kiszárított kőszén elégetve, 0,914 gmm. szénsavat, és 0,131 vi- 

 zet adott. Hátra hagyott pedig 0,007 gmm. hamut. Ez megfelel 

 0,249 gmm. széneny-, 0,014 gmm. köneny- és 0,028 gmm. éleny- 

 nek ; vagy 100,00 részben : 85,57 szénenynek 



4,81 könenynek, és 

 9,62 élenynek 



100,00 



Hamuból a kőszén 100,00 sulyrészben e kisérlet szerint 2,34 

 sulyrészt foglal magában. 



Egy másik kísérletben 0,407 gmm. kőszén elégetve adott 

 1,241 gmm. szénsavat, és 0,182 gmm. vizet; maradvány 0,010 

 gmm. hamu. Ez megfelel 0,339 gmm. széneny-, 0,020 gmm. kö- 

 neny- és 0,038 gmm. élenynek; vagy 100 részben: 



